314 G. DE ANGEL1S D'OSSAT 
i. 
ii. 
in. 
IV. 
V. 
Umidità ed acqua 
combinata . . . 
17,08 
3,27 
19,30 
11,06 
10,77 
Insol. in acidi, silicati 
39,40 
74,21 
25,20 
50,54 
55,49 
Ossido di ferro . . 
21,12 
17,12 
51,50 
11,33 
9,69 
Ossido di alluminio . 
21,91 (Tr. Ti) 
5,10 
4,00 
26,28 
23,68 
Seguendo il metodo Kòuig, ho cercato — per quanto era 
possibile — separare dalla terra gialla la parte argillosa allo 
stato colloidale ed ho ottenuto, trattando gr. 50 di materiale, 
una notevole percentuale di argilla colloidale, impregnata da 
idrossido ferrico, e cioè: 
2,278 %. 
La terra gialla adsorhe molto il bica di Mitilene. 
Durante l’operazione ho constatato all’evidenza l’alca! inità 
del liquido. Ho poi ripreso una frazione del materiale adope- 
rato per controllare l’operazione ed ho constatato — dopo 48 ore 
di riposo — che la separazione era quasi completamente riu- 
scita, se non sono intervenute alterazioni. Con ciò però non in- 
tendesi punto affermare che la parte separata sia l’unica allo 
stato colloidale, anzi può asserirsi che F J 0 3 sia allo stesso stato, 
come una fraziono di A1*0 3 , trovandosi la rimanente parte del- 
l’allumina nell’argilla non colloidale. Le presenti affermazioni 
sono in parte sorrette dalle seguenti constatazioni sommarie, ma 
di fatto. La terra gialla all’acido cloridrico non ha ceduto: 
Mn, Ca, Mg, K, Na, SO 3 , P*O s , ma solo AI e Fe: trattata con 
idrato potassico si ebbe reazione positiva solo nella ricerca 
dell’ A PO 3 * 
Per la presenza dei nominati geloidrati l’analogia chimica 
del materiale in istudio con la bauxite in genere, o con le terre 
rosse di Ccrbaja (IV) e di S. Giusto (Y) in igpecie, rimane di- 
mostrata: mentre risaltano ad evidenza le differenze con le ocre 
del Vicentino (II), del Veronese (III) e delle stesse ben note 
terre senesi. 
